6 V. M. GOLDSCHMIDT UND L.THOMASSEN. M.-N. KI. 



Nachdem unsere Untersuchung bereits druckfertig war, erschien eine 

 Abhandlung von O. Mügge^, worin die Überzeugung geäußert wird, dafs 

 solche Minerale wie Uranpecherz, Bröggerit und Thorianit am vollstän- 

 digsten metamikt umgebildet seien, also ihre Krystallstruktur besonders 

 weitgehend verloren hätten. Unsere Resultate haben diese Vermutung nicht 

 bestätigt. Uebrigens hat L. Vegard^ schon vor mehreren Jahren mitgeteilt, 

 dass er an Bröggerit und Thorianit nach der Bragg-Methode sehr schwache 

 Reflexionen erhalten hat. 



Die Debye-Scherrer-Diagramme wurden mit der Strahlung einer 

 Haäätng-Stegoahn-Meta.\\röntgenröhre (mit Aluminiumfenstern) aufgenommen. 

 Als Strahlungsquelle diente eine Eisenantikathode. Die Zahlen für Span- 

 nung, Stromstärke und Belichtungsdauer werden bei den einzelnen Auf- 

 nahmen mitgeteilt. Als Kamera wurde das von Hadding^ beschriebene sehr 

 einfache Modell benutzt; Durchmesser der Filmtrommel in den drei be- 

 nutzten Kameras 49,4, 49,5 und 49,8 mm. bis zur Oberfläche der ersten 

 Filmhaut (doppeltbelegter Film wurde angewandt). Bei der Berechnung 

 wird unter Berücksichtigung der Filmdicke der effektive Durchmesser gleich 

 49,52, 49,65 und 49,9 mm. angenommen. Die Öffnung der kreisrunden 

 Eintrittsblende beträgt 2,6 mm., ihre Länge 30 mm., der Abstand zum 

 Stäbchen 12 mm.; die Substanz wurde in cylindrischen Gelatinehülsen von 

 2,0 mm. innerem Durchmesser angewandt. Bei Substanzen, die durch 

 Röntgenstrahlung zu Luminescenz gebracht werden, wurde der F'ilm mit 

 schwarzem Papier bedeckt (vergl. S. 22). 



Bei einer der Aufnahmen (Bröggerit) wurde versuchsweise statt der 

 runden Blende eine Spaltblende von 1,0 mm. Breite, 2,0 Höhe angewandt, 

 die ein sehr scharfes aber wesentlich schwächeres Diagramm liefert, hierzu 

 natürlich ein entsprechend dünnerer Substanzcylinder. 



Bei der Berechnung der Diagramme wurden folgende Korrektionen 

 angewandt. 



Der Abstand 2 c/ der Aufaenkanten je zweier gleichwertiger hiterferenz- 

 linien wurde mit einem in halbe mm. geteilten Maßstäbe gemessen. Diese 

 Zahlen 2d werden in den Tabellen der einzelnen Aufnahmen mitgeteilt. 



Als Korrektion, die auf die Stäbchendicke Bezug hat, unter Annahme eines 

 streng parallelen Primärstrahlenbündels wird nach A. Haddlng's Vorschlag'* 

 von den Zahlen 2 r/ die Stäbchendicke, also in der Regel 2,0 mm. abgezogen. 



^ O. MüGGE, über isotrop gewordene Krystalle, Centralbl. f. Mineralogie, 1922, S. 721 — 



739. S. 753 — 765, siehe besonders 754. 

 2 L. Vegard, Nye Resultater vedrørende Krystalanalyse \ed Røntgenstraaler Vid. 



Selsk. Forh. 1918, No. r. 

 ^ A. Hadding, Zeitschrift für Physik III, 1920, Heft 5, S. 369. 

 * A. Hadding, Centralbl. f. Mineralogie 1921, S. 631. 



